## PENGARUH PENAMBAHAN ABU KAYU, KAPUR DAN STYROFOAM SEBAGAI BAHAN CAMPURAN PADA TANAH LEMPUNG TERHADAP NILAI CBR

## THE EFFECT OF ADDING WOOD ASH, LIME AND STYROFOAM AS MIXED MATERIALS IN
CLAY ON CBR VALUE
Febri Nuryadi Wicaksono *1 , Fatma Sarie 2 , Okrobianus Hendri 3
1 Mahasiswa, Program Studi Teknik Sipil, Universitas Palangka Raya
2,3 Dosen, Program Studi Teknik Sipil, Universitas Palangka Raya Korespondensi: febrinurwi@gmail.com

## ABSTRAK
Suatu bangunan konstruksi dipengaruhi oleh kondisi tanah yang ada. Tanah lempung adalah salah satu tanah yang  memiliki  kekurangan,  baik  dalam  kuat  dukung  maupun  sifat  tanah  itu  sendiri,  sehingga  dibutuhkan stabilisasi tanah. Stabilisasi tanah merupakan suatu usaha untuk memperbaiki sifat tanah. Tujuan penelitian ini untuk  menganalisis  sifat  fisik  maupun  mekanik  tanah  dan  menganalisis  pengaruh  abu  kayu,  kapur  dan styrofoam terhadap nilai CBR. Sampel tanah berlokasi di Desa Tumbang Liting, Kelurahan Kasongan Lama, Kabupaten  Katingan,  Kalimantan  Tengah.  Cara  mengatasi  tanah  yang  tidak  stabil  ini,  maka  dilakukan penambahan  bahan  alternatif  dalam  penelitian  ini  material  yang  digunakan  adalah  abu  kayu,  kapur  dan styrofoam .  Campuran  bahan  yang disebutkan  untuk  stabilisasi  ini  diharapkan  dapat  memperbaiki  sifat  tanah. Untuk  persentase  variasi  campuran  yaitu  5%,  7,5%,  dan  10%.  Pengujian  tanah  yang  dilakukan  mengacu kepada  standar  ASTM  (American  Society  for  Testing  and  Material).  Hasil  yang  didapat  dari  pengujian menunjukkan  nilai  CBR  tanah  lempung  terjadi  di  setiap  variasi  campurannya.  Untuk  persentase  nilai  CBR tanah  asli  didapat  sebesar  3,05%. Hasil  tanah  dengan  campuran  abu  kayu,  kapur  dan styrofoam dengan nilai persentase CBR tanah tertinggi terjadi pada variasi sebesar 5%, 7,5%, 10% mengalami peningkatan pada masa pemeraman 7 hari sebesar 5,45%; 6,40%; 7,39%. Untuk nilai CBR rencana tertinggi terjadi dicampuran tanah, abu kayu,  kapu dan styrofoam 10%  pemeraman  7  hari  sebesar  7,39%  meningkat  sebesar  142,30%  dari  CBR tanah  asli,  sehingga  campuran  tanah  asli,  abu  kayu,  kapur  dan styrofoam mempunyai  pengaruh  dalam stabilisasi tanah.
Kata Kunci: Abu Kayu, CBR, Kapur, Tanah Lempung, Styrofoam

## ABSTRACT
Building  construction  is  influenced  by  the  existing  soil  conditions.  Clay  soil  is  one  of  the  soils  that  have deficiencies,  both  in  bearing  strength  and  the  nature  of  the  soil  itself,  so  soil  stabilization  is  needed.  Soil stabilization  is  an  attempt  to  improve  soil  properties.  The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  the  physical and mechanical properties of the soil and to analyze the effect of wood ash, lime, and styrofoam on the CBR value. The soil samples were located in Tumbang Liting Village, Kasongan Lama Village, Katingan Regency,

## MEDIA ILMIAH TEKNIK SIPIL
Volume 10 Nomor 2 Juni 2022 Hal. 135-144
Central  Kalimantan.  To  overcome  this  unstable  soil,  alternative  materials  were  added  in  this  study,  the materials  used  were  wood  ash,  lime,  and  styrofoam.  The  mixture  of  materials  mentioned  for  stabilization  is expected to improve soil properties. For the percentage of mixed variations, namely 5%, 7.5%, and 10%. Soil testing is carried out according to ASTM (American Society for Testing and Materials) standards. The results obtained  from  the  test  show  that  the  CBR  value  of  clay  occurs  in  each  variation  of  the  mixture.  For  the percentage of the original soil, the CBR value was obtained by 3.05%. Soil yields with a mixture of wood ash, lime,  and  styrofoam  with  the  highest  CBR  percentage  values  occurred  at  variations  of  5%,  7.5%,  and  10% increased during the 7-day ripening period of 5.45%; 6.40%; 7.39%. For the highest design CBR value, there was  a  mixture  of  soil,  wood  ash,  kapu, and  styrofoam  10%  7-day  curing  of  7.39%,  an  increase  of  142.30% from the original soil CBR, so that the mixture of native soil, wood ash, lime, and styrofoam had an effect on soil stabilization.
Keywords: CBR, Clay, Lime, Styrofoam, Wood Ash

## PENDAHULUAN
Tanah merupakan dasar dari sebuah struktur bangunan.  Namun  beberapa  kali  dijumpai  ada tanah  yang  memiliki  kondisi  yang  kurang  baik. Sifat yang tidak baik dari tanah dapat mengakibatkan bangunan yang didirikan mengalami  kerusakan.  Hal  tersebut  sangat  tidak diinginkan  dalam  suatu  kontruksi.  Permasalahan terhadap  kondisi  tanah  yang  kurang  baik  sering kali ditemukan, salah satunya pada tanah lempung.
Tanah lempung adalah salah satu tanah yang memiliki  kekurangan,  baik  dalam  kuat  dukung maupun  sifat  tanah  itu  sendiri.  Lekhsmana  (2015) mengatakan  jika  tanah  secara  alami  tidak  dapat mencapai  kestabilan  yang  diinginkan,  maka dilakukan  upaya  guna  meningkatkan  kestabilan tanah melalui berbagai proses, baik secara mekanis maupun  kimiawi.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan stabilisasi  tanah  yang  merupakan  salah  satu  cara untuk  memperbaiki  aktivitas  tanah  lempung tersebut.  Stabilisasi  tanah  merupakan  suatu  usaha untuk memperbaiki sifat-sifat tanah.
Sarumaha (2017) menemukan abu serbuk    kayu    dapat  memperbaiki  sifat  fisik  dan sifat  mekanis  tanah  lempung  dan  meningkatkan nilai  CBR.  Kualitas  tanah  yang  tercampur  dengan beberapa  bahan  tambah  berupa  kimia  dapat meningkatkan  usaha  menstabilisasi  tanah.  Salah satu  upaya  untuk  mengatasi  kerusakan  konstruksi karena tanah yang tidak stabil dengan menggunakan bahan alternatif abu kayu, kapur dan styrofoam  sebagai  stabilisasi.  Pada  penelitian  ini akan digunakan tanah lempung pada lokasi daerah Desa Tumbang Liting, Kelurahan Kasongan Lama, Kabupaten  Katingan,  Kalimantan  Tengah.  Oleh karena  itu  perlu  dilakukan  perbaikan  untuk meningkatkan  nilai  CBR  sebagai  parameter  dalam menentukan  daya  dukung  tanah  dasar  untuk
perencanaan konstruksi perkerasan jalan raya.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  menganalisis sifat  fisik  dan  mekanis  tanah  lempung  dan menganalisis pengaruh penambahan bahan campuran  abu  kayu,  kapur  dan styrofoam dengan variasi persentase campuran abu kayu sebesar 5%, 7,5%,  dan  10%  dengan  masa  pemeraman  3  hari dan  7  hari.  Setelah  mendapatkan  hasil  dari pengujian  tersebut  dapat  mengetahui  adanya perubahan nilai CBR tanah lempung asli dan tanah yang ditambahkan dengan bahan campuran.

## TINJAUAN PUSTAKA
Pahrida  et  al  (2021)  yang  melakukan peninjauan  mengenai  Pengaruh  Penambahan Bubuk  Arang  Kayu  Pada  Tanah  Lempung Terhadap  Nilai  Indeks  Plastisitas  dan  Nilai  CBR dengan  hasil  nilai  CBR  tertinggi  terjadi  disaat penambahan bubuk arang kayu sebanyak 6% yaitu sebesar 7,00% meningkat 230,19% dari nilai CBR tanah asli

## Abu Kayu
Kayu  merupakan  hasil  hutan  dari  kekayaan alam,  merupakan  bahan  mentah  yang  mudah diproses  untuk  dijadikan  barang  sesuai  kemajuan teknologi.  Pengertian  kayu  disini  ialah  suatu bahan,  yang  diperoleh  dari  hasil  pohon-pohon  di hutan,  diperhitungkan  bagian-bagian  yang  dapat dimanfaatkan  untuk  tujuan  penggunaannya,  baik berbentuk  kayu  pertukangan,  industri  atau  kayu bakar (Dumanauw, 1990). Abu kayu adalah limbah indsutri  berasal  dari  pengrajin  kayu  yang  tidak digunakan dan merupakan hasil pembakaran.

## Kapur
Kapur  adalah  kalsium  oksida  (CaO)  yang dibuat  dari  batuan  karbonat  yang dipanaskan  pada suhu  sangat  tinggi.  Kapur  berasal  dari  batu  kapur alami,  dan  tipe  kapur  tertentu  yang  terbentuk, bergantung  pada  material  induk  dan  proses produksinya  (  SNI  03-4147-1996).  Kapur  menjadi 4 tipe, yaitu:
1. Kapur  tipe  I  yaitu  kapur  yang  mengandung kalsium hidrat tinggi dengan kadar magnesium oksida (MgO) paling tinggi 4%.
2. Kapur  tipe  II,  yaitu  kapur  magnesium  atau dolomite  yang  mengandung  magnesium oksida  lebih  dari  4%  dan  magnesium  36% berat.
3. Kapur  tohor  (CaO)  adalah  hasil  pembakaran batu  kapur  pada  suhu  ±  90°C,  dengan komposisi  sebagian  besar  Kalsium  Karbonat (CaCO3)
4. Kapur  padam  adalah  hasil  pemadaman  kapur tohor  dengan  air,  sehingga  membentuk  hidrat [Ca(OH)2].

## Styrofoam
Styrofoam termasuk  dalam  kategori  polimer sintetik  dengan  berat  molekul  tinggi.  Polimer sintetik  berbahan  baku  monomer  berbasis  etilena yang  berasal  dari  perengkahan  minyak  bumi. Styrofoam hanya  sebuah  nama  dalam  dunia perdagangan, nama sesungguhnya adalah polystyrene atau poli ( feniletena )  dalam  bentuk foam.  Poli  berbusa  atau styrofoam diperoleh  dari pemanasan poli yang menyerap hidrokarbon volatil (Cowd, 1991).

## METODE
Pada  penelitian  ini  menggunakan  metode eksperimen  guna  mengetahui  sifat  fisik  tanah  asli dan  efektivitas  penambahan  bahan  campuran  abu kayu, kapur dan styrofoam sebagai bahan alternatif stabilisasi  tanah  lempung  terhadap  nilai  kepadatan dan  nilai  CBR.  Penelitian  ini  terdiri  dari tahapan-tahapan sebagai berikut:

## Pengambilan Sampel Tanah
Pengambilan  sampel  tanah  dilakukan  di Desa Tumbang Liting, Kelurahan Kasongan Lama, Kabupaten  Katingan,  Kalimantan  Tengah,  pada tanggal  17  November  2020.  Sampel  tanah  yang
diambil  ada  dua  macam,  yaitu  tanah  tidak terganggu  ( undisturbed  soil )  dan  tanah  terganggu ( disturbed soil ).

## Pengujian Sifat Fisik Tanah
Pengujian sifat fisik tanah lempung bertujuan  untuk  mengetahui  karakteristik  fisik tertentu yang dasarnya digunakan untuk mengklasifikasi  tanah.  Agar  mendapatkan  sifat fisik  tanah,  pengujian  yang  dilakukan  mengacu pada  standar  ASTM,  diantaranya  adalah  sebagai berikut:

## Pemeriksaan Kadar Air
Kadar  air  suatu  tanah  adalah  perbandingan antara  berat  air  yang  terkandung  dalam  tanah dengan  berat  kering  tanah  yang  dinyatakan  dalam persen (ASTM D 2216-71).
Dihitung dengan persamaan sebagai berikut:
W    = x 100 % (1) dimana: W = Kadar air (%) Ww = Berat air (g) Ws = Berat tanah kering (g)

## Pemeriksaan Berat Isi
Tujuan  dari  pemeriksaan  ini  adalah  untuk mengetahui  berat  isi,  isi  pori,  serta  derajat kejenuhan suatu sampel tanah (ASTM D 2216-98). Berat isi tanah dihitung dengan persamaan:
(2)
dimana: γ = Berat isi (g/cm 3 ) W = Berat tanah (g)
V    = Volume tanah (cm 3 )
Angka pori (e) dihitung dengan persamaan:
e = (3)
dimana: e      = Angka pori Vv = Volume pori (cm 3 ) Vs = Volume butiran padat (cm 3 )
Derajat kejenuhan (Sr) dihitung dengan persamaan
sebagai berikut:
Sr = x 100% (4)
dimana:
Sr      = Derajat kejenuhan (%) W6 = Berat Air (g) Vv = Volume pori (cm 3 )

## Pengujian Berat Jenis
Pengujian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui perbandingan  antara  berat  volume  butiran  padat dengan  berat  volume  air  pada  temperatur  40 O C (ASTM D 854).
Perhitungan berat jenis sebagai berikut:
Gs = (5)
dimana:
W1 = Berat piknometer (g) W2 = Berat piknometer dengan bahan kering (g) W3 = Berat piknometer, bahan dan air (g) W4 = Berat piknometer dan air (g)

## Pemeriksaan Analisa Saringan (Seave Analysist)
Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui  ukuran  butir  dan  susunan  butir (gradasi)  tanah,  menggunakan  satu  set  saringan, setelah  itu  material  organik  dibersihkan  dari sampel  tanah,  kemudian  berat  sampel  tanah  yang tertahan  di  setiap  saringan  dicatat  sehingga  dapat ditentukan  klasifikasi  terhadap  suatu  jenis  tanah, dan  digambarkan  dengan  grafik  pembagian  butir (ASTM D 422-63).

## Pengujian Batas Konsistensi (Atterberg Limits)
Batas Atterberg adalah  batas  konsistensi yang  dimana  keadaan  tanah  melewati  keadaan lainnya  dan  terdiri  atas  batas  cair,  batas  plastis, batas  susut  dan  indek  plastisitas.  Pelaksanaan pemeriksaan  sesuai  dengan  prosedur  (ASTM  D 4318).
a. Batas Cair ( Liquid Limit ) Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menentukan  batas  cair  tanah.  Batas  cair  suatu tanah  adalah  kadar  air  tanah  tersebut  pada keadaan batas peralihan antara cair dan keadaan plastis.
b. Batas Plastis ( Plastic Limit ) Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menentukan  kadar  air  pada  suatu  keadaan
plastis.  Batas  plastis  (Plastic  Limits)  adalah nilai kadar air terendah dari suatu tanah dimana tanah tersebut masih dalam keadaan plastis.
c. Batas Susut ( Srinkage Limit )
Tujuan  dari  pemeriksaan  ini  adalah  untuk menentukan  kadar  air  sampel  tanah  pada  batas keadaan semi padat dan keadaan padat.

## Pengujian Sifat Mekanik Tanah
Pengujian  sifat  mekanik  tanah  meliputi  uji pemadatan  dan  uji  CBR,  dengan  bahan  tambah yang  digunakan  untuk  stabilisasi  yaitu  abu  kayu, kapur  dan styrofoam dengan  masa  pemeraman  7 hari dengan persentase campuran sebagai berikut:
Tabel 1. Uraian Persentase Campuran Abu Kayu,
Kapur dan Styrofoam
Sampel Abu Kayu (%) Kapur (%) Styrofoam (%) Tanah Asli (%) I Sampel Tanah Asli (Pemeraman 0 Hari) 0 0 0 100 II Sampel Tanah Campuran Abu Kayu,  Kapur  dan Styrofoam (Pemeraman 7 Hari) 5 5 1 100 7,5 5 1 100 10 5 1 100

## Pengujian Pemadatan
Tujuan dari pemeriksaan ini untuk mengetahui  hubungan  antara  kadar  air  optimum dan  nilai  kepadatan  tanah.  Pada  penelitian  ini digunakan metode uji pemadatan Proctor Standard, masa pemeraman sampel 7 hari, dengan pelaksanaan  pemeriksaan  sesuai  prosedur  (ASTM D-1557). Prosedur Perhitungan:
Berat volume Tanah Basah dihitung dengan rumus:
𝛾 = (6)
dimana:
𝛾 = Kepadatan tanah (g/cc) 𝑊 3 = Berat tanah basah (g)
𝑉 = Volume ring (cc)
Berat  volume  Tanah  Kering  dihitung  dengan rumus:
𝑌𝑑 = (7)
dimana: γd = Kepadatan Tanah Kering (g/cc)
𝛾 = Kepadatan Tanah (g/cc)
W = Kadar Air (%)
Zero Air Voids Curve dihitung dengan rumus:
𝛾 𝑧𝑎 𝑣 = (8)
dimana: γzav = Berat volume tanah kering saat menjadi jenuh air (g/cc) 𝛾𝑤 = Berat isi air (gr/cc) W = Kadar Air (%) Gs = Berat Jenis Tanah

## Pengujian CBR
Pengujian  dimaksudkan  untuk  menentukan nilai  CBR  tanah  asli  dan  mengetahui  pengaruh campuran  tanah  dengan  abu  kayu,  kapur  dan styrofoam terhadap  penetrasi  kadar  air  optimum (ASTM D1883-73).
Nilai CBR dinyatakan dalam persen, dengan rumus sebagai berikut:
CBR 0,1 = × 100% (9) CBR 0,2 = x 100% (10)
dimana:
P1 = pembacaan dial pada penetrasi 0,1” P2 = pembacaan dial pada penetrasi 0,2” Nilai  CBR  yang  digunakan  merupakan  nilai  yang terbesar diantara hasil perhitungan dari kedua nilai CBR.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Pengujian Sifat Fisik Tanah
Adapun  hasil  pengujian  sifat  fisik  tanah lempung dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Pengujian Sifat Fisik Tanah Asli
No.  Jenis Pemeriksaan Hasil Rerata 1. Kadar Air 46,37 % 2. Berat Isi ( ) 1,55 g/cm 3 3. Berat Isi Kering ( ) 1,27 g/cm 3 4. Berat Jenis 2,65 5. Angka Pori (e) 1,52 6. Derajat Kejenuhan (S) 83,13 % 7. Porositas (n) 0,60 8. Batas-Batas Atterberg a. Batas Cair ( LL ) 44,20 % b. Batas Plastis ( PL ) 23,54 % c. Indeks Plastisitas ( PI ) 20,66 % d. Batas Susut ( SL ) 18,59 % 9. Analisis Saringan Tertahan Saringan No. 200 47,39 % Lolos Saringan No. 200 52,61 % 10 Analisis Hydrometer 12,63 % a. Cc 30,77 b. Cu 0,95
Dari hasil penelitian tanah lempung di Desa Tumbang  Liting,  Kelurahan  Kasongan  Lama, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah memiliki kadar air (w) = 46,37%; berat isi (ɣ) = 1,55 g/cm 3 ; berat  isi  kering  (ɣ d )  =  1,27  g/cm 3 ; berat  jenis  (Gs) = 2,65; angka pori (e) = 1,52; derajat kejenuhan (s) =  83,13%;  porositas  (n)  =  0,60;  batas  –  batas Atterberg  yaitu  Batas  Cair  (LL)  =  44,20  %;  Batas Plastis  (PL)  =  23,54%;  Indeks  Plastisitas  (PI)  = 20,66%;  Batas  Susut  (SL)  =  18,59%;  Analisis saringan  persentase  berat  tertahan  saringan  no.200 =  47,39%;  persentase  lolos  saringan  no.200  = 52,61%;  Analisis Hydrometer Cc  =  30,77;  Cu  = 0,95.  Menurut  sistem  klasifikasi  USCS  tanah tersebut  termasuk  sebagai  tanah  CL  ( Clay-low plasticity )  yaitu  tanah  berlempung  anorganik dengan plastisitas rendah sampai sedang. Berdasarkan  klasifikasi  AASHTO  ( American Association  of  State  Highway  Transportation Official )  tanah  diklasifikasikan  sebagai  tanah berlempung  dalam  kelompok  A-7-6  (8)  dimana batas plastis (PL) diperoleh 23,54 < 30 dengan tipe material  tanah  berlempung  dan  penilaian  umum sebagai tanah dasar dari sedang sampai buruk.

## Pengujian Pemadatan
Berdasarkan  hasil  uji  pemadatan  tanah  asli didapatkan hasil pada tabel 3 dan 4.
Tabel 3. Data Kepadatan Kering Tanah Asli + Abu Kayu 10% + Kapur 5% + Styrofoam 1% Pemeraman 7 Hari Air yang diberikan (cc) 950 1050 1150 1250 1350 Berat cetakan + Tanah Basah (g) 3407 3426 3450 3457 3461 Berat cetakan (g) 1748 1748 1748 1748 1748 Berat tanah basah (g) 1659 1678 1702 1709 1713 Isi cetakan (cc) 995,28 995,28 995,28 995,28 995,28 Kepadatan (g/cc) 1,67 1,69 1,71 1,72 1,72 Kepadatan kering (g/cc) 1,211 1,217 1,222 1,218 1,213
Tabel 4. Kadar Air Pemadatan Tanah Asli + Abu Kayu 10% + Kapur 5% + Styrofoam 1% Pemeraman 7 Hari Air yang diberikan (cc) 950 1050 1150 1250 1350 Kepadatan Kering (g/cc) 1,211 1,217 1,222 1,218 1,213 Kadar Air (%) 37,61 38,54 39,93 40,94 41,88 ZAVC (g/cc) 1,33 1,31 1,29 1,27 1713
Gambar 1. Kurva Kepadatan Kering Tanah Asli + Abu Kayu 10% + Kapur 5%  + Styrofoam 1% Pemeraman 7 Hari
Berdasarkan  hasil  Uji  pemadatan  tanah  asli didapat:
Kepadatan kering maksimun (γd 𝑚𝑎𝑥 ) = 1,222 g/cc Kadar air optimum (OMC) = 39,93%
Berdasarkan  hasil  yang  telah  ditunjukkan pada  grafik  penambahan  abu  kayu,  kapur  dan
styrofoam didapatkan  berat  isi  kering  terbesar sebesar  1,222 g/cc  dengan kadar  variasi  campuran tertinggi sebesar 10% dengan waktu pemeraman 7 hari.
Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Pengujian Pemadatan dengan Campuran Abu Kayu, Kapur dan Styrofoam Variasi Campuran Waktu Pemeraman (Hari) Kadar Air Optimum ( OMC ) (%) Kepadatan Maksimum (g/cc) Tanah Asli 100% 0 Hari 30,84 1,177 Tanah Asli + Abu Kayu 5% + Kapur 5% + Styrofoam 1% 7 Hari 37,42 1,197 Tanah Asli + Abu Kayu 7,5% + Kapur 5% + Styrofoam 1% 7 Hari 38,56 1,209 Tanah Asli + Abu Kayu 10% + Kapur 5% + Styrofoam 1% 7 Hari 39,93 1,222
Gambar 2 . Grafik Kadar Air Optimum Uji Pemadatan Tanah
Keterangan: T.A. 100% = Tanah Asli 100% T.A + A.K. 5% + K. 5% + S. 1% = Tanah Asli + Abu Kayu 5% + Kapur 5% + 1% Styrofoam T.A + A.K. 7,5% + K. 5% + S. 1% = Tanah Asli + Abu Kayu 7,5% + Kapur 5% + 1% Styrofoam T.A + A.K. 10% + K. 5% + S. 1% = Tanah Asli + Abu Kayu 10% + Kapur 5% + 1% Styrofoam Ditinjau melalui hasil grafik pada Gambar 2,
dinyatakan bahwa nilai kepadatan kering maksimum tebesar diperoleh pada variasi campuran  Tanah  Asli  +  Abu  Kayu  10%  +  Kapur 5% + 1 Styrofoam dengan pemeraman 7 hari, yaitu 1,222 g/cc.

## Pengujian CBR
Berdasarkan  hasil  uji  CBR  yang  telah dilakukan  pada  tanah  asli  didapatkan  hasil sebagaimana disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6. Data Pembacaan VDR CBR Tanah Asli + Abu Kayu 10% + Kapur 5% + Styrofoam 1% Pemeraman 7 Hari Dial Reading (mm) Pembacaan (div) Beban (lbs) 10x 25x 56x 10x 25x 56x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,02 1,0 1,5 2,0 32,19 48,28 1,0 0,04 2,2 2,8 3,6 70,81 90,12 1,5 0,06 3,1 4,0 5,2 99,78 128,74 2,0 0,08 4,0 5,2 6,5 128,74 167,36 2,5 0,1 5,1 6,4 7,8 164,15 205,99 3,0 0,12 6,0 7,5 9,2 193,11 241,39 4,0 0,16 7,5 9,2 11,3 241,39 296,11 5,0 0,2 8,9 10,9 13,1 286,45 350,82 6,0 0,24 10,1 12,2 14,5 325,07 392,66 8,0 0,32 11,6 14,0 16,4 373,35 450,60 10,0 0,4 12,5 15,1 17,5 402,32 486,00
Gambar 3. Grafik Vertikal Dial dengan Beban CBR Tanah Asli + Abu Kayu 10% + Kapur 5% + Styrofoam 1% Pemeraman 7 Hari
Berdasarkan  pemaparan  dari  grafik  di  atas, didapatkan  nilai  pengujian  CBR  yang  dilakukan pada  masing-masing penetrasi  0,1”  dan  0,2” tanah asli  +  abu  kayu 10%  + kapur 5%  + styrofoam 1% yakni sebagai berikut :
Tabel 7. Nilai Penetrasi CBR Tanah Asli + Abu Kayu 10% + Kapur 5% + Styrofoam 1%
Pemeraman 7 Hari Penetrasi Pukulan 10x 25x 56x P1 = 0,1” (2,54 mm) 5,43 6,83 8,60 P2 = 0,2” (5,04 mm) 6,33 7,78 9,33
Berdasarkan hasil pengujian CBR tanah asli +  abu  kayu  10%  +  kapur  5%  + styrofoam 1%, maka  didapatkan  nilai  CBR  rencana,  Gambar  4 berikut adalah grafik CBR rencana tanah.
Berdasarkan  Gambar  4  didapatkan  nilai CBR  rencana  tanah  asli  +  abu  kayu  10%  +  kapur 5%  + styrofoam 1%  pemeraman  7  hari  sebesar
7,39%.
Gambar 4 . Grafik Hasil Pengujian CBRrencana Tanah Asli + Abu Kayu 10% + Kapur 5% + Styrofoam 1% Pemeraman 7 Hari
Tabel 8. Rekapitulasi Hasil Nilai CBR Laboratorium Variasi Campuran Waktu Pemeraman (Hari) Nilai CBR Rencana (%) Tanah Asli 100% 0 Hari 3,05 Tanah Asli + Abu Kayu 5% + Kapur 5% + Styrofoam 1% 7 Hari 5,45 Tanah Asli + Abu Kayu 7,5% + Kapur 5% + Styrofoam 1% 7 Hari 6,40 Tanah Asli + Abu Kayu 10% + Kapur 5% + Styrofoam 1% 7 Hari 7,39
Gambar 5. Grafik Hasil Pengujian CBR Laboratorium
Berdasarkan hasil pengujian CBR
Laboratorium  diperoleh  kesimpulan  bahwa  nilai CBR  tanah  asli  cukup  rendah  yaitu  3,05%. Sedangkan  penambahan  abu  kayu,  kapur  dan styrofoam dengan  variasi  campuran  5%,  7,5%,  dan 10%  dengan  jangka waktu  pemeraman  7  hari,  dapat meningkatkan nilai CBR bahkan disetiap penambahan campurannya. Untuk  pemeraman selama  7  hari  pada  campuran  pertama  CBR  naik menjadi  5,45%  meningkat  menjadi  sebesar  78,69% dari tanah asli pada campuran kedua nilai CBR naik menjadi  6,40%  meningkat  sebesar  109,83%  dari tanah  asli  dan  campuran  ketiga  nilai  CBR  naik sebesar  7,39  %  meningkat  sebesar  142,30%  dari tanah asli.

## PENUTUP

## Kesimpulan
1. Hasil pengujian sifat-sifat fisik tanah asli didapat nilai, kadar air (w) = 46,37%; berat isi (ɣ) = 1,55
g/cm3;  berat  isi  kering  (ɣd)  =  1,27  g/cm3;  berat jenis  (Gs)  =  2,65;  angka  pori  (e)  =  1,52;  derajat kejenuhan  (s)  =  83,13%;  porositas  (n)  =  0,60; batas  –  batas Atterberg yaitu  Batas  Cair  ( LL )  = 44,20%;  Batas  Plastis  ( PL )  =  23,54%;  Indeks Plastisitas  ( PI )  =  20,66%;  Batas  Susut  ( SL )  = 18,59%;  Analisis  saringan  persentase  berat tertahan  saringan  no.200  =  47,39%;  persentase lolos  saringan  No.200  =  52,61%;  Analisis Hydrometer  Cc  =  30,77;  Cu  =  0,95.  Menurut sistem  klasifikasi  USCS  tanah  tersebut  termasuk sebagai  tanah  CL  ( Clay-low  plasticity )  yaitu tanah  berlempung  anorganik  dengan  plastisitas rendah  sampai  sedang.  Berdasarkan  klasifikasi AASHTO  ( American  Association  of  state highway Transportation Official ) tanah diklasifikasikan sebagai tanah berlempung dalam kelompok  A-7-6  (8)  dimana  batas  plastis  ( PL ) diperoleh  23,54  <  30  dengan  tipe  material  tanah berlempung  dan  penilaian  umum  sebagai  tanah dasar  dari  sedang  sampai  buruk.  Sifat  mekanik tanah didapat nilai pemadatan laboratorium untuk sampel tanah asli, OMC = 30,84%, dan γdmax =
1,177  (g/cc)  dan  untuk  nilai  CBRrencana  tanah asli adalah 3,05%.
2. Setelah dilakukan stabilisasi dengan penambahan campuran abu kayu, kapur dan styrofoam dengan kadar  persentase  abu  kayu  yang  bertambah  dari 5%,  7,5%  10%  dan  persentase  kapur  5% styrofoam 1% nya tetap dengan waktu pemeraman 7 hari, menyebabkan perubahan nilai CBR  rencana  dari  nilai  CBR  rencana  tanah aslinya  3,05%  menjadi  5,45%,  6,40%,  7,39%  di pemeraman  7  hari.  Nilai  CBR  rencana  untuk sampel  tanah  asli  3,05%.  Untuk  nilai  CBR rencana  tertinggi  terjadi  dicampuran  tanah,  abu kayu,  kapu  dan styrofoam 10%  sebesar  7,39% meningkat  sebesar  142,30%  dari  CBRrencana tanah  asli  di  pemeraman  7  hari,  sehingga campuran  tanah  asli,  abu  kayu,  kapur  dan styrofoam mempunyai pengaruh dalam stabilisasi tanah.

## Saran
1. Penelitian selanjutnya dapat mecoba
menggunakan jenis tanah lain dan dengan variasi persentase  campuran  yang  lebih  besar  sehingga memperoleh kebaruan terkait penelitian serupa.
2. Pada  penelitian  selanjutnya  dapat  melakukan pengujian  yang  berbeda  untuk  menentukan  sifat mekanik  tanah,  seperti  pengujian  kuat  tekan bebas dan konsolidasi.
3. Untuk melihat kenaikan atau penurunan
CBRrencana tanah, sebaiknya dilakukan penambahan  umur  pemeraman  dan  dilakukan perendaman.

## DAFTAR PUSTAKA
ASTM  International.  (2002). Standard  Test  Method for  CBR  (California  Bearing  Ratio)  of Laboratory Compacted Soils. (ASTM D 1883) . ASTM  International.  (2002). Standard  Test  Method for  Particle-Size  Analysis  of  Soils  (ASTM  D 422 – 63) . ASTM  International.  (2002). Standard  Test  Method for  Specific  Gravity  of  Soil  by  Water Pycnometer (ASTM D 854) .
ASTM  International.  (2005). Standard  Test  Method for  Laboratory  Determination  of  Water (Moisture)  Content  of  Soil  and  Rock  by  Mass (ASTM D 2216) . ASTM  International.  (2005). Standard  Test  Method for  Liquid  Limit,  Plastic  Limit,  and  Plasticity Index Soils (ASTM D 4318) .
ASTM  International.  (2006). Standard  Test  Method for  Laboratory  Compaction  Characteristic  of Soil  using  Modified  Effort  (56,000  ft-lbf/ft3 (2,700 kNm/m3 )) (ASTM D 1557) . Badan Standarisasi Nasional. (1996). SNI 03-4147-1996 Spesifikasi Kapur Untuk Stabilisasi Tanah .
Cowd, M. . (1991). Kimia Polimer . ITB. Dumanauw, J. F. (1990). Mengenal Kayu . Kanisius.
Lekhsmana,  D.  A.  (2015).  Stabilisasi  Tanah Lempung  Dengan  Menggunakan  Campuran Abu  Ampas  Tebu  Kapur  Dan  Styrofoam. Tugas  Akhir.  Fakultas  Teknik,  Teknik  Sipil, Universitas  Atma  Jaya  Yogyakarta , 3 (2), 356–369.
Pahrida, A., Gandi, S., & Sarie, F. (2021). Pengaruh Penambahan  Bubuk  Arang  Kayu  Pada  Tanah Lempung  Terhadap  Nilai  Indeks  Plastisitas Dan  Nilai  Cbr. Jurnal  Kacapuri :  Jurnal Keilmuan Teknik Sipil , 4 (1), 223.
Sarumaha,  E.  (2017).  Pengaruh  Waktu  Pemeraman Terhadap  Nilai  Cbr  Tanah  Lempung  Yang Distabilisasi Dengan Abu Serbuk Kayu. Jurnal Teknik Sipil Itp , 4 (1), 21–28.